## KAJIAN MAGNESIUM SILIKAT UNTUK ANODA BATERAI LITHIUM BAHAN BAKU AMPAS TEBU
Dorist Vlany 1) , Dilla Puspita 2) , Caecilia Pujiastuti 3) , Slamet Priyono 4)
(1,2,3,4) Program Studi Teknik Kimia Universitas Pembangunan Nasional ”Veteran” Jawa Timur Jalan Raya Rungkut Madya No. 1, Gunung Anyar, Surabaya, Jawa Timur 60294, Indonesia *Penulis korespondensi: tk_upn_jatim@yahoo.com; vlandorist@gmail.com; dilpus24@gmail.com

## Abstrak
Banyaknya  konsumsi  gula  menimbulkan  limbah  ampas  tebu  yang  tinggi.  Ampas  tebu  memiliki kandungan silika yang tinggi berbentuk amorft. Tujuan dari penelitian ini mengkaji performa baterai lithium dengan material anoda magnesium silikat yang terbuat dari limbah garam dan ampas tebu serta mengetahui morfologi dari magnesium silikat. Prosedur dari penelitian ini adalah ampas tebu difurnace 600 o C kemudian diekstraksi  mengunakan  NaOH  selanjutnya  dilakukan  proses  pencampuran  sumber  karbon  yang  kemudian dilanjutkan dengan pembuatan slurry, pembuatan lembaran (coating) dan proses pembuatan coin cell. Peubah yang  dijalankan  sumber  carbonnya  yaitu  berasal  dari  gambut  dan  dextrose.  Hasil  penelitian  menunjukan bahwa magnesium silika dapat  bereaksi  dengan  lithium untuk mengetahui performa elektrokimia  dilakukan pengujian  Electrochemical  Impedance  Spectroscopy  (EIS),  Cyclic  Voltammetry  (CV),  dan  Galvanostatic Charge–Discharge.  Hasil  elektrokimia  yang  terbaik  adalah  dextrose  dibanding  gambut  dengan  hasil  CV 1,1709 V; 2,1359 V; dan 2,7502 V, hasil EIS yang didapat 850,6 Ω dan hasil Charge–Dischargenya 29 mAh/g volt.
Kata kunci: ampas tebu; baterai lithium; bittern

## STUDY OF MAGNESIUM SILICATE FOR ANODA OF LITHIUM BATTERIES BAGASSE RAW MATERIALS

## Abstract
The high consumption of sugar causes high bagasse waste. Bagasse has a high content of amorphous silica. This research aims to study the performance of lithium batteries with Magnesium silicate anode material made from waste salt and bagasse and to know the morphology of magnesium silicate. The procedure of this research is bagasse at 600 o C and then extracted using NaOH, then the carbon source mixing process is carried out which is then carried out making slurry, making sheets (coating), and the process of making coin cells. The variable that is carried out is the source of the carbon, namely from peat and dextrose. The results showed that magnesium silica can react with lithium to determine electrochemical performance, tested by Electrochemical Impedance  Spectroscopy  (EIS),  cyclic  voltammetry  (CV),  and  Galvanostatic  Charge-Discharge.  The  best electrochemical result is dextrose compared to peat with results CV 1.1709 V; 2.1359 V; and 2.7502 V, the EIS results get 850.6 Ω and the Charge-Discharges result is 29 mAh/g volt.
Keywords: bagasse; lithium battery, bittern

## PENDAHULUAN
Tumbuhan  tebu  ( Saccharum  officinarum ), digunakan sebagai sumber primer gula terus semakin tinggi  seiring  dengan  meningkatnya  jumlah  pen- duduk, pendapatan, gaya hidup dan industri pangan. Selain  itu,  ampas  tebu  sebagai  hasil  samping  dari pengolahan    tebu    menjadi    gula    pun  meningkat. Ampas  tebu  pada  industri  gula  masih  belum  ter- manfaatkan    secara    optimal,    masih  banyak  ampas tebu  yang  melimpah  setiap  kali  produksi.  Hal  ini
memungkinkan buat limbah tebu bisa diolah menjadi hal-hal yang berguna seperti menjadikannya silika.
Ampas  tebu  biasa  dipergunakan  menjadi bahan  baku  pada  pembuatan  kertas.  Tapi  masih banyak  pula  yang  melakukan  pembakaran  secara langsung sebagai akibatnya menyebabkan polusi bagi udara.  Padahal    berdasarkan  hasil  penelitian  ampas tebu  mengandung  silika  kurang lebih  55,5%  -  70%. (Sjamsiah, Ramadani and Hermawan, 2017) Menurut (Karimah and Wahyudi, 2016) diketahui ampas tebu bila dibakar di suhu 600°C mengandung unsur silika
(SiO 2 ),  aluminat  (Al 2 O 3 ),  ferrit  (Fe 2 O 3 )  sebanyak 77,33%.    Menurut  (Muljani,  Wahyudi  and  Sumada, 2016)  pengendapan  natrium  silika  dengan  penam- bahan gas CO 2 akan menghasilkan natrium karbonat yang berfungsi sebagai pengisi pori–pori pada silika.
Sumber  tambahan  karbon  pada  pembuatan material  berasal  dari  tanah  gambut  dan  dextrose menurut  penelitian  dilakukan  oleh  (Mohadi  dkk., 2017)  yang  mana  asam  humat  ekstrak  dari  tanah gambut mengandung unsur karbon sebesar 40-60%.
Baterai merupakan sebuah sel listrik dimana di dalamnya  berlangsung  proses  elektrokimia  yang reversibel (bisa berbalikan) dengan efisiensinya yang tinggi.  Yang  dimaksud  dengan  proses  elektrokimia reversibel  ialah  di  dalam  baterai  dapat  berlangsung proses  pengubahan  kimia  sebagai  energi  listrik (proses pengosongan), serta kebalikannya asal energi listrik sebagai energi kimia, pengisian kembali meng- gunakan  cara  regenerasi  dari  elektroda-elektroda yang digunakan, yaitu dengan melewatkan arus listrik dalam arah yang berlawanan pada dalam sel. Jenis sel baterai ini dianggap pula Storage Battery , merupakan suatu baterai yang bisa  dipergunakan berulang kali di keadaan  sumber  listrik  arus  bolak-balik  (AC).  Tiap sel baterai ini terdiri dari dua macam elektroda yang berlainan,  yaitu  elektroda  positif  dan  elektroda negatif  yang  dicelupkan  dalam  suatu  larutan  kimia (Aditya, 2016).
Menurut  (Zhang  dkk.,  2015)  silika  sudah dianggap  sebagai  salah  satu  bahan  anoda  yg menjanjikan  untuk  baterai  ion  litium  di  masa  depan dengan  kepadatan  energi  yang  tinggi.  Hal  ini dikarenakan  kapasitas  teoritisnya  yang  tinggi, ketersediaan yang melimpah dan ramah lingkungan. Namun, bahan silika yang memiliki konduktivas yang rendah  dapat  menghancurkan  Si,  dan  dapat mengakibatkan  pemudaran  kapasitas  elektroda  yang parah. Penggabungan Si dan karbon merupakan suatu kesatuan  yang  menguntungkan  seperti  kapasitas litiasi  yang  tinggi  dari  Si  dan  sifat  mekanik  serta konduktif  yang  sangat  baik  dari  karbon,  seinggan dapat membuat komposit silika idelan untuk LIBs.
Silika  merupakan  akibat  polimerisasi  asam silikat, tergantung  pada asal  kejadiannya, silika  bisa berstruktur  kristalin  ataupun  amorph.  Silika  gel sebagai  senyawa  silika  yang  berstruktur  amorf mengandung  gugus  silanol  (≡Si–OH)  dan  siloksan (≡Si-O-Si≡).  Adanya  gugus–gugus  ini  akan memungkinkan  terjadinya  modifikasi,  sehingga  bisa diperoleh  aneka  macam  senyawa  siliika.  Silika tersebut  bisa  dimodifikasi  menjadi  silika  gel  meng- gunakan proses perubahan situs aktif di permukaaannya.  Modifikasi  silika  akan  menghasil- kan  senyawa  yang  mempunyai  karakteristik  dan manfaat yang berbeda-beda (Sulastri dan Kristianingrum, 2010).
Dalam  Penelitiannya, Rahman  dkk (2015 dan affandi  dkk.,  (2009)  mengungkapkan  bahwa  silika bisa diperoleh dari ampas tebu. Dari hasil penelitian
yang diperoleh memberikan bahwa silika yang ada di arang  sekam  adalah  mesoporous  silika  (berdiameter 2-50 nm), memiliki luas permukaan yang besar serta berukuran partikel yang kecil. Silika pada ampas tebu ialah  silika  non  kristalin  serta  sebagian  besar mempunyai struktur microporous. Silika mempunyai aneka macam kegunaan, seperti untuk bahan katalis, campuran  pada  tinta,  bahan  pengeras  beton, komponen  deterjen  dan  sabun,  serta  menjadi  unsur pengeras pada pembuatan batu bata.
Bittern merupakan larutan jenuh residu akibat kristalisasi  pembuatan  garam,  baik  yang  dilakukan menggunakan  penguapan  sinar  matahari  ataupun mengugunakan  bantuan  kristalisator.  Bittern  banyak mengandung  senyawa  kalium  klorida  magnesium klorida  serta  natrium  klorida  sisa.  Komposisi  ini mirip  dengan  batuan  carnallite  yang  tersusun  dari campuran  garam  KCl.MgCl 2 .6H 2 O.  Dengan  mem- perhatikan  komposisinya,  bittern  berpotensi  sebagai bahan  baku  pembuatan  grafit  pada  anoda  baterai lithium-ion (Hapsari, 2012).
Tujuan  yang  didapat  dari  penelitian  ini diataranya  untuk  mengkaji  performa  baterai  lithium dengan  material  anoda  magnesium  silikat  yang terbuat  dari  limbah  garam  dan  ampas  tebu,  untuk mengetahui  morfologi  dari  magnesium  silika  yang terbentuk.

## METODE PENELITIAN Bahan
Bahan yang dipergunakan pada penelitian ini antara lain ialah ampas tebu yang digunakan berasal dari Pabrik Gula Sidoarjo dengan kandungan silika sebayak  39,8%.  Dextrose  didapat  dari  Bratachem dengan  kadar  98%,  Tanah  Gambut  didapat  dari Lahan  Fakultas  Pertanian  UPN  Veteran  Jawa Timur,  NaOH  didapat  dari  toko  kimia  dan  air demineralisasi .

## Alat
Peralatan  utama  yang  digunakan  dalam penelitian ini dapat dilihat pada Gambar 1.
Gambar 1. Rangkaian Alat Ekstraksi

## Prosedur Pembuatan Komposit
Abu sekam tebu sebanyak 79 gr dicampurkan dengan NaOH 2 N 1000 ml dan kemudian diekstraksi dengan  suhu  85 o C  serta  pengadukan  selama  1  jam. Setelah itu campuran disaring dan diambil filtratenya. Kemudian filtrate dicampur dengan tanah gambut dan dextrose dengan perbandingan 1:1. Kemudian bittern ditambahkan  hingga  pH  mencapai  7,  lalu  diamkan selama  24  jam  sampai  terbentuk  endapan.  Setelah terbentuk  endapan,  disaring  kembali  dan  diambil endapan  tersebut  untuk  dikeringkan  di  oven  dengan suhu  100 o C  selama  1  jam  dan  diteruskan  dengan melakukan  karbonasi  dengan  suhu  500 o C  selama  4 jam.  Kemudian  dilakukan  analisa  uji  SEM-EDX untuk  melihat  morfolgi  dari  silika  yang  terbentuk. Setelah  itu  dilanjutkan  dengan  pembuatan  slurry dengan pencampuran antara MgSiO 3 , PVDF, Super P dengan  perbandingan  8:1:1.  Ketika  campuran  telah homogen,  ditambahkan  komposit  Mg-Si.  Setelah pembuatan  slurry  telah  selesai,  masuk  ke  tahap pembuatan  lembaran  (coating)  dengan  meletakkan Cu-foil  ke automatic  thick  film  coater dan menuangkan  slurry  ke  atas  Cu-Foil.  Kemudian lembaran  dikeringkan  dengan  suhu  120 o C  selama  5 menit. Masuk ke dalam proses cutting dan assembly coin  cell ,  yaitu  proses  pemotongan  lembaran  ke dalam  bentuk  lingkaran  dengan  diameter  1,6  cm. Kemudian  susun  baterai  dengan  susunan  coin  cell case (ukuran diameter 1,9 cm) –elektroda–separator– katoda (Li–Metal) –disk–coin cell case.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Karakterisasi  hasil  sintesis  mengunakan  alat Scanning Electron Microscopy (SEM) yang dilengkapi  dengan Energy  Dispersive  X-ray (EDX), berguna untuk mengetahui morfologi dan komposisi sampel  dan  bertujuan  untuk  mengetahui  pengaruh mikroskopis  dengan  perfoma  elektrokimia  dari magnesium silikat. Hasil scanning electron microscopy (SEM) pada sampel dextrose dan gambut ditunjukkan pada Gambar 2.
(a)
(b)
Gambar 2 . Hasil Uji SEM (a) Sampel Dextrose, dan (b) Sampel Gambut
Gambar  2  menunjukkan  SEM  magnesium silikat  dengan  sampel  dextrose  dan  gambut  dengan perbesaran  4000  kali  dan  2000  kali  sehingga morfologi  dari  senyawa  MgSiO 3 terlihat  jelas  mulai dari  bentuk  dari  suatu  molekul  dan  bentuk  dari banyak  molekul.  Morfologi  yang  terbentuk  dari kedua  sampel  tersebut  ialah  berbentuk mikrowire . Berdasarkan  gambar  keduanya  terlihat  bahwa senyawa  MgSiO 3 secara  umum  telah  homogen  baik pada sampel dextrose dan sampel gambut.
Untuk  Gambar  2a)  dapat  dilihat  struktur partikelnya  berbentuk  suatu  bongkahan  yang mempunyai  rongga–rongga  dan  dilapisi  oleh  bitnik- bintik kecil, sedangkan untuk Gambar 2b) partikelnya berbentuk  sebuah  bongkahan  tidak  berongga  dan terdapat  bintik–bintik  diatas  permukaannya.  Pada sampel dextrose terbentuk banyak bintik disbanding- kan  pada  sampel  gambut.  Rata–rata  ukuran  partikel pada  sampel  dextrose  sebesar  27,70  μm  sedangkan untuk  sampel  gambut  didapat  diameter  sebesar 22,717 μm.
Hasil uji energy dispersive x-ray (EDX) yang bertujuan untuk menganalisa unsur dari suatu bahan, didapatkan seperti pada Tabel 1.
Tabel 1 . Hasil Uji Kandungan Unsur yang Terkandung  dalam  Sampel  Dextrose  dan Sampel Gambut dengan Mengunakan EDX Sampel Kandungan Weight% Atomi% O K 40,89 54,47 Na K 12,02 11,14 Mg K 11,46 10,05 Dextrose Si K 18,15 13,77 S K 1,96 1,3 K K 1,3 0,71 Cl K 14,23 8,55 O K 43,23 56,78 Na K 10,19 9,31 Mg K 10,93 9,45 Gambut Si K 20,46 15,31 S K 1,86 1,22 Cl K 11,41 6,76 K K 1,36 0,73 Al K 0,56 0,44
Dari Tabel 1 bisa dilihat kadungan mineralnya hampir sama, akan tetapi pada sampel gambut paling banyak  kandungan  mineralnya  untuk  kedua  sampel kadar  oksigenlah  yang  paling  mendominasi.  Untuk persebaran Mg, Si, dan O yang paling merata terdapat pada  sampel  dextrose  dibandingkan  sampel  gambut hal  ini  dapat  diliat  dari  %atom.  Akan  tetapi  %berat untuk Mg, Si, dan O yang paling besar adalah milik sampel  gambut.  Hal  ini  menandakan  dextrose  lah yang  lebih  unggul,  karena  dalam  suatu  partikel sebaran  Mg,  Si,  dan  O  merata  karna  nilai  sebaran tidak  jauh  selisihnya  antara  Mg  dan  Si,  untuk penambahan carbon yang mengunakan dextrose dan gambut  carbonnya  tidak  terdeteksi  pada  pengujian EDX  bisa  jadi  ada  kesalahan  pada  pengujian  atau kesalahan peneliti.
Pengujian  EIS  dilakukan  untuk  mengetahui adanya proses interaksi ion lithium yang terjadi antara interface  di  anoda  MgSiO3  serta  larutan  elektrolit yang  digunakan  LiPF 6 dan  katoda  mengunakan  Li– Metal. Bentuk Grafik yang dihasilkan dari pengujian EIS  berbentuk  semicircle,  biasa  disebut  dengan “Nyquist plot”. Nyquist plot menghubungkan antara impedansi  real  (Z real )  impedansi  imajiner  (Z im ), sedangkan  garis  lurus  disebut  dengan  impedansi Wargburg. Dari grafik terlihat bahwa impedansi real (Z real ) sebagai sumbu x sedangkan impedansi imajiner (Z im )  sebagai  sumbu  y.  Dari  hasil  grafik  dapat dihitung nilai resistansi elektronik (Rs) dan resistansi transfer  muatan  (Rct),  yang  mana  nilai  tersebut berguna  untuk  menghitung  konduktifitas  dari MgSiO 3 .
Gambar 3 . Hasil  Uji  Electrochemical  Impedance Spectroscopy  (EIS)  dengan  Variasi Tambahan Karbon Berasal dari Dextrose dan Gambut
Dari  hasil  plotting  Gambar  3  maka  didapat nilai  nilai  resistansi  elektronik  (Rs)  dan  resistansi transfer muatan (Rct) yang ditampilkan di Tabel 2.
Tabel 2. Nilai Rs dan Rct Bahan Baku Dextrose dan Gambut  dengan  Mengunakan  Aplikasi
Zview Sampel Rs (Ω) Rct (Ω) Dextrose 10,4 850,6 Gambut 12,18 617,4
Berdasarkan  Gambar  3  tersebut,  nilai  Rct terendah  artinya  yang  mempunyai  ukuran  kristal terbesar yaitu di sampel dextrose sebesar 850,6 Ohm. Sedangkan  nilai  Rct  pada  sampel  gambut  adalah 617,4  Ohm.  Nilai  Rct  bertujuan  buat  mengetahui kemampuan sampel pada transfer elektron. Meningkatnya  nilai  Rct  maka  proses  transfer elektron akan semakin sulit. Sampel dengan nilai Rct terendah  mempunyai  tingkat  proses  deinterkalasi yang paling baik.
Untuk nilai konduktifitas dapat dicari dengan Persamaan  2,  dimana  nilai  resistivitas  didapat  dari Persamaan 1.
𝑅 = 𝜌 𝑙 𝐴 (1)
σ = 1 ρ (2)
Dimana  R  merupakan  resistansi  (Ω),  tebal sampel, 𝑙 (cm), luas permukaan sampel, A (cm 2 ) dan 𝜌 adalah resistivitas, 𝜎 =  konduktifitas (S/cm). Data perhitungan konduktivitas MgSiO 3 dapat dilihat pada Tabel 3 sebagai.
Tabel 3. Nilai Konduktivitas
Sampel 𝜎 (S/cm) Dextrose 0,087 Gambut 0,091
Uji cyclic  voltametry (CV)  dilakukan  untuk memperoleh informasi mengenai potensial redoks.
Gambar 4. Hasil uji Cyclic Voltametry dari Sampel Dextrose
Gambar  4  menunjukkan  grafik  CV  dari material  MgSiO 3 sampel  dextrose  pada  laju  scan 0,1mV/s yang diambil sampai tiga cyclic. Pada kurva CV  terbentuk  tiga  puncak  oksidasi  pada  tegangan 1,1779 V; 2,1557 V; dan 2,7754 V yang menandakan terjadi  proses  de-interkalasi  pada  rangkaian  baterai koin.  Untuk  cyclic  2  didapat  nilai  puncak  oksidasi sebesar 1,1709 V;  2,1359; dan 2,7502 V. Maka dari hasil tersebut dapat disimpulkan penurunan tegangan dari  cyclic  pertama  hingga  kedua  sebesar  0,5  V, 0,01V dan 0,02 V. Kemudian juga terbentuk 2 puncak
reduksi  pada  titik  tegangan  715,40  V  dan  934,68  V pada cycle 1  dan cycle 2  yang  menandakan  adanya proses  interkalasi.  Pada  cyclic  pertama  dan  kedua terbentuk  puncak  reduksi  namun  pada  cyclic berikutnya  tidak  terbentuk  pucak  reduksi  yang menandakan bahwa material tidak mampu menyimpan  muatan  listrik  lagi.  Proses  interkalasi hanya  terjadi  pada cycle pertama  dan  kedua disebabkan  oleh  besarnya  nilai  hambatan  yang menyebabkan  terganggunya  proses  interkalasi  pada cycle ketiga. Berdasarkan penelitian (Xu dkk., 2013) yang melakukan penelitian tentang MgSiO 3 mengunakan  logam  berat,  nilai  arus  oksidasi  yang dihasilkan  sebesar    30  mikro  ampere  dan  nilai  arus reduksi  yang  dihasilkan  sebesar  -40  mikro  ampere. Hal  ini  menunjukkan  bahwa  bittern  dan  ampas  tebu lebih  baik,  nilai  arus  oksidasi  yang  dihasilkan  50 mikro  ampere  sedangkan  reduksi  yang  dihasilkan sebesar  -20  mikro  ampere.  Dari  grafik  CV  yang memberikan respon arus yang kecil dapat diprediksikan bahwa material ini memiliki kapasitas yang  kecil  dan  rate  kapabilitas  yang  rendah,  yang terlihat  dari  menurunnya  grafik  pada  cyclic berikutnya.
Gambar  5. Hasil  Uji  Cyclic  Voltametry  (CV)  dari Sampel Gambut
Gambar  5  menunjukkan  kurva  CV  dari material  MgSiO 3 sampel  dextrose  pada  laju  scan 0,1mV/s  yang  diambil  sampai  3  cyclic.  Pada  kurva CV  terbentuk  2  puncak  oksidasi  pada  tegangan 1,1452  V  dan  2,1507  V.  Sedangkan  untuk  puncak reduksi,  terjadi  tiga  puncak  reduksi  pada  titik tegangan  123,76  V;  153,56  V  dan  934,68  V.  Untuk arus  oksidasi  yang  dihasilkan  44  mikro  ampare, sedangkan  untuk  arus  pada  reduksi  yang  dihasilkan sebesar  -162  mikro  ampere.  Grafik  yang  terbentuk pada  Gambar  4  dan  Gambar  5  terjadi  kesamaan bentuk  grafik,  namun  terdapat  beberapa  perbedaan yang signifikan seperti pada  Gambar  4 terdapat  tiga pucak  oksidasi  sedangkan  pada  Gambar  5  terdapat hanya dua puncak oksidasi. Hal yang berbeda lainnya adalah di Gambar 4 terjadinya proses interkalasi pada
cycle  pertama  dan  cycle  kedua  sedangkan  untuk Gambar  5  terjadi  proses  interkalasi  pada  cycle pertama.  Untuk  tegangan  arus  oksidasi  dan  reduksi didapat  sampel  dextrose  lebih  ungul  dibandingkan dengan gambut, akan tetapi  hasil yang didapat  pada pengujian EIS untuk hal hambatan yang paling besar adalah  sampel  dextrose.  Maka  dapat  disimpulkan secara  eletronik  konduktivitas  yang  bagus  adalah gambut,  namun  secara  ionik  sampel  dextrose  lebih baik. Hambatan besar terjadi dikarenakan adanya zat pengotor,  tetapi  tidak  semua  zat  pengotor  dapat menjadi  penghambat  dalam  transfusi  elektron  dari anoda MgsiO 3 ke katoda Li-Metal yang menyebabkan intensitas oksidasi dan reduksi menurun.
Pengujian  charge/discharge  bertujuan  untuk mengetahui  kemampuan  suatu  meterial  untuk menyimpan  energi  serta  mengetahui  nilai  effisiensi columbic.
Gambar 6. Hasil Uji Galvanostatic Charge- Discharge dari Sampel Gambut
Pada  Gambar  6  menunjukan  grafik  hasil pengujian charge – discharge MgSIO 3 dengan bahan gambut  sebagai  sumber  karbonnya  yang  dilakukan dengan  coin  cell  2032  pada  laju  0,1C.  Pengujian dilakukan pada range tegangan 0 – 3 Volt, dilakukan hanya  pada  satu  cycle.  Pada  grafik,  bahan  gambut memiliki  kapasitas  28  mAh/g  volt  yang  dihasilkan sebesar  3  volt.  Kurva charge–discharge yang diperoleh  tidak  menunjukkan  plateu  yang  datar mengindikasikan  bahwa  baterainya  tidak  mampu mempertahankan tegangannya (mudah drop). Tegangan  kerja  pada  bahan  tersebut  tidak  dapat ditentukan karna tidak memiliki plateu. Berdasarkan referensi  tegangan  kerja  MgSiO 3 adalah  0,5  mAh/g. effisiensi colombic pada bahan ini hanya sekitar 75%.
Pada  Gambar  7  menunjukan  grafik  hasil pengujian charge–discharge MgSIO 3 dengan  bahan dextrose  sebagai  sumber  karbonnya  yang  dilakukan dengan  coin  cell  2032  pada  laju  0,1C.  Pengujian dilakukan pada range tegangan 0 – 3 Volt dilakukkan hanya pada satu cycle. Pada gambar, bahan dextrose memiliki  kapasitas  29  mAh/g  untuk  volt  yang dihasilkan  sebesar  3  volt,  dan  effisiensi  colombic pada sampel dextrose yang dihasilkan sebesar 93%.
Gambar 7. Hasil Uji Galvanostatic Charge-
Discharge dari Sampel Dextrose
Hasil charge–discharge dari  kedua  sampel yang mempunyai kapasitas yang paling besar adalah sampel  dextrose,  yang  mana  hal  ini  selaras  dengan hasil  cyclic  voltammertry  yang  mana  proses interkalasi  yang  baik  terjadi  pada  sampel  dextrose sehingga menyebabkan nilai kapasitas yang dihasilkan lebih baik daripada sampel gambut. Untuk kemampuan  interkalasi  ion  yang  baik  dilakukan perhitungan efisiensi columbic dengan menggunakan Persamaan 3.
𝐷𝑖𝑠𝑐ℎ𝑎𝑟𝑔𝑒 𝑐𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡𝑦 𝑐ℎ𝑎𝑟𝑔𝑒 𝑐𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡𝑦 𝑥 100% (3)
Tabel 4. Tabel Efisiensi Columbic
Dari Tabel 4 perhitungan efisiensi columbic di atas, menunjukkan bahwa sampel yang memiliki nilai efficiency  columbic  mendekati  100  adalah  sampel dextrose.  Namun  ditemukan  suatu  masalah  yaitu efisiensi  yang  dihasilkan  pada  baterai  di  kedua sampel  melebihi  100%.  Kemungkinan  hal  ini  bisa terjadi  karena  adanya  keterkaitan  dari  peran  fungsi dari  elektrolit  LiPF 6 ,  yang  ikut  memberikan  ion lithiumnya berinterkalasi ke dalam MgSIO 3 , sehingga terjadi  peningkatan  jumlah  ion  lithium  saat  proses discharging. Hal ini menyebabkan kapasitas discharging  lebih  tinggi  dibandingkan  kapasitas charging.

## SIMPULAN
Pada  penelitian  ini  dapat  disimpulkan  bahwa untuk  morfologi  dari  sampel (dextrose  dan  gambut) tersebut  ukurannya  adalah  mikrowire,  untuk  bentuk kedua sampel berbentuk bulk padatan tidak beraturan, dan  ada  bulat–bulat  tidak  beraturan  pada  atas
permukaannya, terdapat lubang–lubang pada sampel dextrose. Dan pada hasil analis EDX masih terdapat kandungan  pengotor  dalam  bahan  gambut  dan dextrose  yaitu  natrium,  kalium,  sulfur,  klorin,  dan alumunium.  Untuk  hasil  performa  elektrokimia  dari dua sampel, yang paling baik dijadikan sebagai anoda adalah  dextrose  untuk  nilai  hasil  uji  performa elektrokimianya yang meliputi uji cyclic voltammetry, kapasitas charge/discharge dan efisiensi  columbic,  yang  mana  nilai  penurunan tegangannya  sebesar  0,5  V,  0,01V  dan  0,02  V, kapasitas  yang  dihasilkan  sebesar  29  mAh/g,  nilai efisiensi  columbic  107%  dan  nilai  konduktivitasnya 0,087 S/cm.

## SARAN
Untuk  peneliti  selanjutnya  disarankan  untuk mengunakan bahan dextrose sebagai  sumber karbon dan  memvariasikan  suhu  agar  mengetahui  perfoma elektrokimia yang baik pada suhu berapa. Selanjutnya memvariasikan  scan  rate  arus  dan  tegangan  agar dapat  mengetahui  pada  scan  rate  arus  dan  tegangan berapa material ini memperoleh performa yang lebih baik. Disamping itu disarankan juga untuk melakukan pengujian  XRD  agar  mengetahui  senyawa  yang terbentuk dan bentuk kristalnya.

## UCAPAN TERIMA KASIH
Penulis  mengucapkan  terimakasih  kepada Universitas  Pembangunan  Nasional  “Veteran”  Jawa Timur,  khususnya  Fakultas  Teknik  Jurusan  Teknik Kimia dan LIPI yang telah menyediaan tempat untuk dilakukannya penelitian ini.

## DAFTAR PUSTAKA
Aditya, N.S.T., 2016. Analisa Pengaruh Temperatur Hidrotermal  pada  Proses  Sintesis  Anoda MnO2  Terhadap  Morfologi  dan  Performa Elektrokimia  Baterai  Lithium  Ion .  Institut Teknologi Sepuluh Nopember.
Hapsari, N.H., 2012. Pengambilan Mineral Elektrolit
Dari  Limbah  Garam. Jurnal  Teknik  Kimia , 2(2), pp.141–146.
Karimah, R. and Wahyudi, Y., 2016. Pemakaian Abu Ampas  Tebu  dengan  Variasi  Suhu  Sebagai Substitusi  Parsial  Semen  dalam  Campuran Beton. Media Teknik Sipil , 13(2).
Mohadi, R., Hidayati, N., Santosa, S.J.S.S.J., Santosa, S.J. and Narsito, N., 2017. Karakterisasi Asam Humat  dari  Gambut  Indralaya,  Ogan  Ilir Sumatera  Selatan. Jurnal  Penelitian  Sains , 11(1).
Muljani,  S.,  Wahyudi,  B.  and  Sumada,  K.,  2016. Potassium  Silicate  Foliar  Fertilizer  Grade from Geothermal Sludge and Pyrophyllite. In: MATEC Web of Conferences . p.1021. Sampel Discharge capacity (mAh/g) Charge capacity (mAh/g) Efisiensi Columbic Gambut 28 21 133% Dextrose 29 27 107%
Sjamsiah, S., Ramadani, K. and Hermawan, H., 2017. Sintesis  Membran  Silika  Kitosan  dari  Abu Ampas  Tebu  (Bagasse). Al-Kimia ,  5(1), pp.81–88.
Sulastri,  S.  and  Kristianingrum,  S.,  2010.  Berbagai macam senyawa silika: Sintesis, karakterisasi dan  pemanfaatan.  In: Prosiding  Seminar
Nasional Penelitian, Pendidikan dan Penerapan MIPA, Jurusan Pendidikan Kimia, Fakultas MIPA, Universitas Negeri Yogyakarta . Xu, R.-X., Yu, X.-Y., Gao, C., Jiang, Y.-J., Han, D.- D.,  Liu,  J.-H.  and  Huang,  X.-J.,  2013.  Non- conductive nanomaterial enhanced
electrochemical response in stripping voltammetry:  The  use  of  nanostructured magnesium silicate hollow spheres for heavy metal  ions detection. Analytica chimica acta , 790, pp.31–38.
Zhang, Y., Jiang, Y., Li, Y., Li, B., Li, Z. and Niu, C., 2015.  Preparation  of  nanographite  sheets supported Si nanoparticles by in situ reduction of  fumed  SiO2  with  magnesium  for  lithium ion  battery. Journal  of  Power  Sources ,  281, pp.425–431